判定1 ; :准由双方协议规定、尺寸、外形12盘条J ’[ 径范围为5 . 5一19. 0-汽径允汗偏差为七0,50" m椭阅度不得大 F0.50mm标记示例川牌号为70钢制造的直径为8mm盘条,标记为A A 4 4 f t A ' 70- 8-- G B-1 354- 841.3、43试验方法 3.1盘条表面质G I _ f月 肉眼检查, 必要时可用锉刀、砂轮锉磨或经友面酸洗后检杏 3.2么项检验的试验方法按下表规定 {’足t 方法 { 取1 e 数盆2技术要求 2 1 2.1.1 技术条件》 中规定的25一 80, 扣Mn一 70Mn钢制造。化学成分.卜 碳含最范围应比G B699- 65规定的上下限分别减少0.010 /ae 2.1.2 当从钢坯、盘条取样进行化学成分分析时, 其允许偏差应符合 GB222- 63<钢的化学分析用试样取样法, 的规定 2.2表面质璧 盘条表面应圆漪,不得有裂纹、折叠、耳子、结疤及其他有害缺陷。个别缺陷深度不大子0.20mm, 通常缺陷探度不大于。 . 15mm时允许存在。 2 占 脱碳层 含碳坡人干 0.60%的盘条应进行 脱碳层深度检验。总悦嵘从探度分为三组 一组不大于2%n 二 二 组不 大于2.5纬D,艺!ft不大于3%D 要求